I918. No. r. DIE SULFID:SILIKAT-SCHMELZLÓSUNGEN. 35 
In den an Cu;S ärmeren und andrerseits an FeS reicheren Kupfer- 
steinen (mit 80—40 ?/, Cu;S und 20—60 °/, FeS) begegnen wir etwas 
mehr Fe,O,, aber jedoch, zufolge meiner Untersuchungen, nur in ziemlich 
bescheidener Menge, wie 1, 2 oder höchstens etwa 3 °/5. — Bei dem 
oxydierenden Schmelzen von Kupfersteinen in Flammófen bilden sich oft- 
mals erhebliche Mengen nicht nur von FeO, sondern auch von Fe;O,. 
Dies gibt sich dadurch kund, dafs die Schlacken von solchen Schmelz- 
prozessen zufolge meiner Untersuchungen häufig eine bedeutende Menge, 
sogar 20, 30 oder 40 °/, Magnetit enthalten. Die Quantität dieser Schlacken 
ist oftmals ziemlich untergeordnet, verglichen mit der Quantität der resul- 
tierenden Kupfersteine; trotzdem enthalten diese letzteren durchgängig nur 
ziemlich wenig Magnetit, was sich nur durch eine ziemlich begrenzte Lós, 
lichkeit von Fe3O, in den aus FeS und mehr oder weniger CwS be- 
stehenden Schmelzen erklären läfst!. 
Die Menge des Magnetits ist im allgemeinen etwas größer in den 
FeS-reichen Sulfidgemischen (mit nur ca. 40 °/,Cu; S), wie in den beinahe 
nur aus Cu,S bestehenden Sulfidschmelzen. Aus der obigen Erörterung 
folgt, daß dies darauf beruht, daß die Löslichkeit von Fe3O, bei ein 
und derselben Temperatur (1300? oder etwas darüber) mit zunehmender 
FeS-Menge steigt. 
Wir stellen die Resultate zusammen: 
a) Das Eutektikum (oder die eutektische Grenze) zwischen Fe4O, 
und Sulfid (FeS und CwS in wechselndem Verhältnis) liegt bei 
einem Bruchteil von einem Prozent. Fe4O, gegen mindestens 99 ?/, 
Sulfid, — zwischen Fe4O, und Cu,S gar bei nur etwa 0.05 4 
Fe3O, : 99.95 °/o Cu;S. 
b) Bei etwas höherer Temperatur steigt die Löslichkeit von Fe34O, 
in geschmolzenem Sulfid, jedoch nicht sehr erheblich. 
Wir beleuchten dies durch die linke Seite der beistehenden Fig. 13; 
über das System Sulfid (indem ich nur FeS berücksichtige) und Fe4O, 
(mit Schmelzpunkt 15270). Fig. 13 6 gibt in vergrößertem Maßstabe die 
linke Seite von Fig. 13 a an. — Die rechte Seite von Fig. 13 a habe ich 
auf Grundlage theoretischer Erörterung gezogen. — Die Schmelzkurven 
habe ich nur bis zu dem Schmelzpunkt von Magnetit voll ausgezogen, 
bei noch höherer Temperatur liegen zwei flüssige Phasen vor. 
1 Die Kupfersteine der Technik werdenan zahlreichen Kupferwerken ringsherum auf 
der Erde täglich analysiert, Könnten die Sulfide erhebliche Mengen von Fe3O, auf 
3 lösen, oder gäbe es eine vollständige gegenseitige Löslichkeit von Fe3O4 und Sulfid, 
so müfite dies schon làngst nachgewiesen worden sein. 
